natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Οι άκαμπτοι πλαστικοί υαλοπίνακες (σημείο 2.6.1 του παρόντος κανονισμού), οι εύκαμπτοι πλαστικοί υαλοπίνακες (σημείο 2.6.2 του παρόντος κανονισμού) και τα πολλαπλά υαλοστάσια από άκαμπτο πλαστικό θεωρούνται ικανοποιητικά, από την άποψη της δοκιμής αντοχής στη φωτιά, αν ο ρυθμός καύσης δεν υπερβαίνει τα 110 mm ανά λεπτό.
Rigid plastic panes (paragraph 2.6.1 of this Regulation), flexible plastic panes (paragraph 2.6.2 of this Regulation) and rigid plastic multiple-glazed units shall be considered satisfactory from the point of view of the fire resistance test if the burn rate does not exceed 110 mm/min.
Χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες χημικές ουσίες:
Chemicals used for the test
μη δραστικό σαπωνούχο διάλυμα: 1 % σε βάρος ελαϊκού καλίου σε αποϊονισμένο νερό
Non-abrasive soap solution: 1 per cent by weight of potassium oleate in deionised water;
διάλυμα καθαρισμού υαλοπινάκων: υδαρές διάλυμα ισοπροπυλικής αλκοόλης και διπροπυλενίου γλυκόζης μονομεθυλικού αιθέρα, καθένα από τα δύο με συγκέντρωση μεταξύ 5 και 10 % βάρους και υδροξειδίου του αμμωνίου σε συγκέντρωση μεταξύ 1 και 5 % βάρους
Window-cleaning-solution: an aqueous solution of isopropanol and dipropylene glycol monomethyl ether in concentration between 5 and 10 per cent by weight each and ammonium hydroxide in concentration between 1 and 5 per cent by weight;
μετουσιωμένο αδιάλυτο οινόπνευμα: ένα μέρος όγκου μεθυλικής αλκοόλης σε δέκα μέρη όγκου αιθυλικής αλκοόλης
Undiluted denatured alcohol: 1 part by volume methyl alcohol in 10 parts by volume ethyl alcohol;
βενζίνη ή ισοδύναμη βενζίνη αναφοράς: μείγμα 50 % όγκου τολουολίου, 30 % όγκου 2,2,4 τριμεθυλπεντανίου, 15 % όγκου 2,2,4 τριμεθυλο-1-πεντανίου και 5 % όγκου αιθυλικής αλκοόλης·
Petrol or equivalent reference petrol: a mixture of 50 per cent by volume toluene, 30 per cent by volume 2,2,4-trimethylpentane, 15 per cent by volume 2,4,4-trimethyl-1-pentene and 5 per cent by volume ethyl alcohol:
Χρησιμοποιούνται δύο δείγματα 180 mm × 25 mm για καθεμία δοκιμή και καθεμία από τις χημικές ουσίες που αναφέρονται στο ανωτέρω σημείο 11.1. Χρησιμοποιείται νέο δοκίμιο για κάθε δοκιμή και καθαριστικό προϊόν.
Four samples 180 mm × 25 mm shall be tested for each test and each chemical specified in paragraph 11.1 above, using a new test piece for each test and each cleaning product.
Πριν από κάθε δοκιμή, τα δείγματα καθαρίζονται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και ακολούθως εκτίθενται επί 48 ώρες σε θερμοκρασία 23 °C ± 2 °C και σχετική υγρασία 50 ± 5 %.
Before each test, samples shall be cleaned according to the manufacturer’s instructions, then conditioned for 48 hours at a temperature of 23 °C ± 2 °C and a relative humidity of 50 ± 5 per cent.
Τα δείγματα βυθίζονται πλήρως στο υγρό της δοκιμής, διατηρούνται βυθισμένα επί ένα λεπτό, αποσύρονται και στεγνώνονται αμέσως με ένα καθαρό απορροφητικό μάλλινο ύφασμα.
The samples shall be completely immersed in the test fluid and held for one minute, then removed and immediately wiped dry with a clean absorbent cotton cloth.
Θεωρείται επιτυχής η δοκιμή αντοχής στις χημικές ουσίες αν το δείγμα δεν υποστεί απώλεια της σκληρότητάς του, φθορά, ρωγμές ή καταφανή απώλεια της διαφάνειάς του.
The test for resistance to chemical agents shall be considered to have given a satisfactory result if the sample does not exhibit any softening, tackiness, crazing or apparent loss of transparency.
Μια σειρά δειγμάτων θεωρείται ικανοποιητική από την άποψη της δοκιμής αντοχής της στις χημικές ουσίες αν τουλάχιστον τρεις από τις τέσσερις δοκιμές με καθεμία από τις χημικές ουσίες δώσουν ικανοποιητικά αποτελέσματα.
A set of samples shall be considered satisfactory with regard to the test for resistance to chemical agents if at least three of the four tests carried out with each chemical have given a satisfactory result.
Το δείγμα θα στηρίζεται απλά σαν οριζόντιος επίπεδος βραχίονας ανάμεσα σε ένα σταθερό άκρο στήριξης στο ένα άκρο κατά τέτοιον τρόπο ώστε όλο το πλάτος να βασίζεται σε μια αιχμή (σημείο στήριξης), η οποία απέχει 51 mm από το σταθερό άκρο στήριξης.
The sample shall be simply supported as a horizontal level arm between a fixed supporting edge at one end in such a way that the entire width will rest on a cutting edge (fulcrum) which is 51 mm from the fixed end support.
Το φορτίο πρέπει να αναρτηθεί από το ελεύθερο άκρο του δοκιμίου σε απόσταση 102 mm από το σημείο στήριξης, όπως φαίνεται στο σχήμα 21 παρακάτω:
A load shall be suspended from the free end of the test specimen at a distance of 102 mm from the fulcrum as shown in Figure 21 below:
Μέθοδος ρύθμισης του δείγματος
Method of setting up the sample
Μονάδα: mm
Unit: mm
Η μάζα του φορτίου θα είναι 28,7 t2g, όπου t είναι το πάχος του δοκιμίου σε mm.
The load mass shall be 28,7 t2 g where t is the thickness in mm of the test specimen.
Η προκύπτουσα τάση στην εξωτερική ίνα του δείγματος είναι περίπου 6,9 MPa. Παράδειγμα:
The resulting stress on the outer fibre of the sample is approximately 6,9 MPa.
Για ένα δείγμα πάχους 3 χιλιοστών τοποθετημένο οριζοντίως ανάμεσα σε ένα καθοδικό σταθερό άκρο και ένα ανοδικό άκρο στήριξης σε απόσταση 51 mm, το ασκούμενο καθοδικό φορτίο σε απόσταση 102 mm από το άκρο στήριξης πρέπει να είναι 258 g.
Example: For a 3 mm thick sample placed horizontally between a downward fixed edge and an upward fulcrum edge separated by 51 mm the applied downward load at 102 mm from the fulcrum is to be 258 g.
Παρόλο που το δείγμα δέχεται τάση, μία από τις προβλεπόμενες χημικές ουσίες πρέπει να εφαρμοστεί στην άνω επιφάνεια του δείγματος πάνω από το σημείο στήριξης.
While the sample is stressed, one of the prescribed chemicals shall be applied to the top surface of the sample above the fulcrum point.
Απαιτούνται δέκα μεμονωμένες εφαρμογές σε διαστήματα 1 δευτερολέπτου σε όλο το πλάτος του δείγματος, αποφεύγοντας το τέλος και τα άκρα (βλ. σχήμα 22).
Ten individual strokes at 1 s intervals across the width of the sample, avoiding the end and edges, shall be required (see Figure 22).
Μέθοδος εφαρμογής χημικών ουσιών στο δείγμα
Method of applying chemicals to the sample
Χρώμα της πλαστικής επίστρωσης ή του πλαστικού υαλοπίνακα
Colouring of the plastics coating or plastic glazing
Μια σειρά δειγμάτων θεωρείται ικανοποιητική από την άποψη της δοκιμής αντοχής της στις χημικές ουσίες αν ικανοποιεί μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
A set of samples shall be considered satisfactory with regard to the test for resistance to chemical agents if one of the following conditions is met:
όλες οι δοκιμές έδωσαν ικανοποιητικό αποτέλεσμα·
All the tests have given a satisfactory result;
μία δοκιμή έδωσε μη ικανοποιητικό αποτέλεσμα, αλλά σειρά δοκιμών που πραγματοποιούνται επί νέας σειράς δειγμάτων δίνουν ικανοποιητικό αποτέλεσμα.
One test having given an unsatisfactory result, a new series of tests carried out on a new set of samples has given a satisfactory result.
Με αυτή τη δοκιμή, διαπιστώνεται κατά πόσον κάποιο πλαστικό πρέπει να ενταχθεί στην κατηγορία των άκαμπτων ή εύκαμπτων πλαστικών.
With this test has to be found out whether a plastic is to be classed into the categories of rigid or flexible plastics.
Από το υλικό με το ονομαστικό πάχος, αποσπάται ορθογώνιο επίπεδο δείγμα μήκους 300 mm και πλάτους 25 mm και σταθεροποιείται οριζόντια σε μια διάταξη σταθεροποίησης με τέτοιον τρόπο ώστε 275 mm από το μήκος του δείγματος να εκτείνονται ελεύθερα πάνω στη διάταξη στερέωσης. Αυτό το ελεύθερο άκρο πρέπει να στηρίζεται οριζόντια από κατάλληλη διάταξη μέχρι την έναρξη της δοκιμής.
From the material of the nominal thickness a rectangular flat sample 300 mm long and 25 mm wide is cut out and horizontally clamped into a clamping device in such a way that 275 mm of the length of the sample freely extend over the holding device.
Εάν η απόκλιση αυτή υπερβαίνει τα 50 mm, εκτελείται στη συνέχεια δοκιμή αναδίπλωσης 180 °.
Sixty seconds after removal of this support the vertical deviation of the free end is indicated in mm. If this deviation exceeds 50 mm a 180° fold test is performed subsequently.
Το δείγμα διπλώνεται σφιχτά και στη συνέχεια διπλώνεται γύρω του φύλλο μετάλλου πάχους 0,5 mm κατά τέτοιον τρόπο ώστε να έρχεται σφιχτά σε επαφή μαζί του και στις δύο πλευρές.
The sample is folded concisely, after that it is folded round 0,5 mm thick piece of sheet metal in such a way that it tightly contacts it on both sides.
Σχετική υγρασία 60 ± 5 %
Relative humidity 60 ± 5 per cent
Η κατακόρυφη απόκλιση πρέπει να είναι άνω των 50 mm για τα εύκαμπτα πλαστικά και, 10 δευτερόλεπτα μετά από αναδίπλωση 180°, το υλικό δεν πρέπει να παρουσιάζει ρωγμές στο σημείο κάμψης (βλ. σχήμα 23).
The vertical deviation shall be more than 50 mm for flexible plastics, and 10 seconds after a 180° — folding the material shall not show any fracture-like damages at the point of buckling (see Figure 23).
Μπορεί να αξιολογηθούν η ευθραυστότητα και άλλα χαρακτηριστικά αντοχής.
The brittleness and other strength characteristics can be evaluated.
Μεγεθυντικός φακός με μεγέθυνση 2 x για την εξέταση του δείγματος που έχει υποβληθεί σε σταυροειδή κοπή (βλ. σχήμα 24).
A magnifying glass with an enlargement of 2 x to examine the crosscut specimen (see Figure 24).
Κόψτε την επίστρωση έως την υποεπιφάνεια δημιουργώντας έξι κοψίματα και, κάθετα προς αυτά, ένα άλλο, έτσι ώστε να προκύψει ένα πλέγμα με 25 τετράγωνα (κοπή πλέγματος).
Cut through the coating on to the subsurface a pattern with 6 cuts and perpendicular to this, another one so that a grid with 25 squares arises (grid-cut).
Το κοπτικό εργαλείο πρέπει να κινείται με ταχύτητα 2 έως 5 cm/s, έτσι ώστε τα κοψίματα να φθάνουν στην υποεπιφάνεια αλλά να μην εισχωρούν πολύ βαθιά.
The cutting tool should be drawn steadily with a speed of 2 to 5 cm/s so that the cuts reach the subsurface but do not penetrate too deeply.
Το κόψιμο πρέπει να γίνεται κατά τέτοιον τρόπο ώστε οι δύο κεφαλές οδηγοί στην άκρη της συσκευής να αγγίζουν την επιφάνεια ομοιόμορφα.
The cutting is conducted in such a way that the two leading heads at the edge of the apparatus touch the surface uniformly.
Η δοκιμή πραγματοποιείται τουλάχιστον σε δύο διαφορετικές θέσεις του δείγματος.
The test is carried out at least at two different positions of the sample.
Αφού γίνουν τα κοψίματα, βουρτσίζονται 5 φορές με ελαφρά πίεση και στις δύο διαγώνιες κατευθύνσεις, με βούρτσα χειρός με τρίχες πολυαμιδίου.
After the cuts have been produced they are brushed 5 times with slight pressure in both diagonal directions with a hand brush with polyamide bristles.
Αν υπάρχουν μικρά θραύσματα που έχουν αφαιρεθεί στην τομή των κοψιμάτων και αν η εκτεθειμένη περιοχή ανέρχεται σε περίπου 5 % της περιοχής που καταλαμβάνει το πλέγμα, η τιμή της κοπής είναι Gt1.
If there are small fragments detached at the intersection of the cuts and if the exposed area amounts to about 5 per cent of the grid area the cut value is Gt1.
Εάν υπάρχουν μεγαλύτερες περιοχές με θραύσματα, θα έχουν τιμή από Gt2 έως Gt5.
Larger areas of detachment will be graded in the range Gt2 to Gt5.
Τιμή κοπής
Cut value grade
Εκτεθειμένη περιοχή από το πλέγμα
Exposed area of the grid area
μεταξύ 5 και 15 %
between 5 and 15 per cent
μεταξύ 15 και 35 %
between 15 and 35 per cent
μεταξύ 35 και 65 %
between 35 and 65 per cent
άνω του 65 %
higher than 65 per cent
Όπως το Corning 7740 Pyrex ή το Heraeus Suprax.
Such as Corning 7740 Pyrex or Heraeus Suprax.
Συνολική υπεριώδης ακτινοβολία θεωρείται ότι είναι κάθε ακτινοβολία με μήκος κύματος κατώτερο από 400 nm.
Total ultraviolet is considered to be all radiation of wavelength less than 400 nm.
Commission internationale de l'éclairage (Διεθνής Επιτροπή Φωτισμού).
International Commission on Illumination.
Όπως ορίζεται στο παράρτημα 7 της ενοποιημένης απόφασης για την κατασκευή οχημάτων (R.E.3), (έγγραφο TRANS/WP.29/78/Rev.1/παρ. 2).
As defined in Annex 7 to the Consolidated Resolution on the Construction of Vehicles (R.E.3), (document TRANS/WP.29/78/Rev.2, para.2).
ΑΝΕΜΟΘΩΡΑΚΕΣ ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟ ΓΥΑΛΙ
TOUGHENED-GLASS WINDSCREENS
Θεωρείται ότι ανεμοθώρακες από σκληρυμένο γυαλί ανήκουν σε διαφορετικό τύπο αν διαφέρουν τουλάχιστον ως προς ένα από τα ακόλουθα κύρια ή δευτερεύοντα χαρακτηριστικά.
Toughened-glass windscreens shall be deemed to belong to different types if they differ in at least one of the following principal or secondary characteristics.
η εμπορική επωνυμία ή το εμπορικό σήμα
The trade names or marks;
το σχήμα και οι διαστάσεις
The shape and dimensions.
Οι ανεμοθώρακες από σκληρυμένο γυαλί θεωρείται ότι ανήκουν στη μία ή την άλλη από τις δύο κατηγορίες στο πλαίσιο της δοκιμής θρυμματισμού και μηχανικών ιδιοτήτων, δηλαδή:
Toughened-glass windscreens shall be considered as belonging to one or other of two groups for the purposes of fragmentation and mechanical-properties test, i.e.;
επίπεδοι ανεμοθώρακες και
Flat windscreens, and
καμπύλοι ανεμοθώρακες.
Curved windscreens.
η κατηγορία πάχους στην οποία περιλαμβάνεται το ονομαστικό πάχος «e» με επιτρεπόμενη ανοχή κατασκευής ± 0,2 mm:
The thickness category in which the nominal thickness ‘e’ lies (a manufacturing tolerance of ± 0,2 mm being allowed):
κατηγορία Ι
Category I
κατηγορία ΙΙ
Category II
κατηγορία ΙΙΙ
Category III
κατηγορία IV
Category IV
το είδος του υλικού [στιλβωμένο (κυλινδρισμένο) γυαλί, γυαλί επίπλευσης, τραβηχτό γυαλί]
Nature of the material (polished (plate) glass, float glass, sheet glass);
το χρώμα του γυαλιού (άχρωμο/έγχρωμο)
Colouring (colourless or tinted);
η παρουσία ή απουσία αγωγών
The incorporation or otherwise of conductors;
η παρουσία ή απουσία αδιαφανούς σκότισης.
The incorporation or otherwise of opaque obscuration.
Αφορά μόνο το είδος του υλικού.
Only the nature of the material is involved.
Το γυαλί επίπλευσης και το τραβηχτό γυαλί θεωρούνται ότι εμφανίζουν τον ίδιο δείκτη δυσκολίας.
Float glass and sheet glass are considered to have the same index of difficulty.
Οι δοκιμές θρυμματισμού πρέπει να επαναληφθούν σε περίπτωση αλλαγής από τo στιλβωμένo (κυλινδρισμένο) στο γυαλί επίπλευσης ή στο τραβηχτό γυαλί, και αντιστρόφως.
The fragmentation tests shall be repeated on transition from polished (plate) glass to float glass or sheet glass, and vice versa.
Υποβάλλονται σε δοκιμή έξι δοκίμια από τη σειρά των δοκιμίων με τη μικρότερη ανεπτυγμένη επιφάνεια και έξι δοκίμια από τη σειρά των δοκιμίων με τη μεγαλύτερη ανεπτυγμένη επιφάνεια, τα οποία επιλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος 13.
Six test pieces from the smallest-developed-area series and six samples from the largest-developed-area series, selected as prescribed in Annex 13, shall be tested.
Διάφορες ζώνες του γυαλιού
Different zones of glass
Οι ανεμοθώρακες από σκληρυμένο γυαλί περιλαμβάνουν δύο κύριες ζώνες, FI και FII.
A toughened-glass windscreen shall comprise two main zones, FI and FII.
Μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν και μια ενδιάμεση ζώνη, FIII.
It may also comprise an intermediate zone, FIII.
Ζώνη FI περιφερειακή ζώνη λεπτού θρυμματισμού, πλάτους τουλάχιστον 7 cm κατά μήκος όλου του άκρου του ανεμοθώρακα· η ζώνη αυτή περιλαμβάνει εξωτερική λωρίδα πλάτους 2 cm η οποία δεν λαμβάνεται υπόψη κατά την αξιολόγηση.
Zone FI Peripheral zone of fine fragmentation, at least 7 cm wide, all round the edge of the windscreen and including an outer strip 2 cm wide not subjected to assessment;
Προκειμένου για τα οχήματα της κατηγορίας M1, το κέντρο του ορθογωνίου βρίσκεται σε κύκλο ακτίνας 10 cm, το κέντρο του οποίου βρίσκεται στην προβολή του μέσου του τμήματος V1V2.
For vehicles of category M1, the centre of the rectangle shall be inside a circle having a radius of 10 cm centred on the projection of the middle of segment V1-V2.
Προκειμένου για τα οχήματα των κατηγοριών Μ και Ν εκτός της κατηγορίας M1, το κέντρο του ορθογωνίου βρίσκεται μέσα σε κύκλο ακτίνας 10 cm, το κέντρο του οποίου συμπίπτει με την προβολή του σημείου 0.
For vehicles of categories M and N other than M1, the centre of the rectangle shall be inside a circle having a radius of 10 cm centred on the projection of point 0;
Το ύψος του προαναφερθέντος ορθογωνίου μπορεί να μειωθεί σε 15 cm για τους ανεμοθώρακες ύψους μικρότερου των 44 cm.
The height of the above rectangle may be reduced to 15 cm for windscreens which are less than 44 cm high.
Η χρησιμοποιούμενη μέθοδος είναι εκείνη που ορίζεται στο σημείο 1 του παραρτήματος 3.
The method used shall be that described in Annex 3, paragraph 1.
Σημεία κρούσης (βλ. παράρτημα 17, σχήμα 2)
Points of impact (see Annex 17, Figure 2)
Σημείο 1 στο κεντρικό τμήμα της ζώνης FII, σε μέρος που υποβάλλεται σε ισχυρή ή ασθενή τάση
Point 1 in the central part of zone FII in an area of high or low stress,
Σημείο 2 στη ζώνη FIII, όσο το δυνατόν πιο κοντά στο κατακόρυφο επίπεδο συμμετρίας της ζώνης FII
Point 2 in zone FIII, as near as possible to the vertical plane of symmetry of zone FII,
Σημεία 3 και 3' σε απόσταση 3 cm από τα άκρα, επί μιας διαμέσου του δοκιμίου· εάν υπάρχει ίχνος λαβίδας, ένα από τα σημεία θραύσης πρέπει να βρίσκεται πλησίον του άκρου που φέρει τα ίχνη της λαβίδας, το δε άλλο κοντά στο απέναντι άκρο
Points 3 and 3' 3 cm from the edges of one median of the test piece; when there is a tong mark, one of the breakage points shall be near the edge bearing the tong mark and the other near the opposite edge,
Σημείο 4 στη θέση όπου παρουσιάζεται η μικρότερη ακτίνα καμπυλότητας επί της διαμέσου με το μεγαλύτερο μήκος
Point 4 at the place where the radius of curvature is smallest on the longest median,
Σημείο 5 σε απόσταση 3 cm από το άκρο του δοκιμίου, στο σημείο της μικρότερης ακτίνας καμπυλότητας της περιμέτρου, είτε αριστερά είτε δεξιά.
Point 5 3 cm from the edge of the test piece at the place where the radius of curvature of the edge is smallest, either to the left or to the right.
Διενεργείται δοκιμή θρυμματισμού σε καθένα από τα σημεία 1, 2, 3, 3', 4 και 5.
A fragmentation test shall be performed at each of the points 1, 2, 3, 3', 4 and 5.
Μια δοκιμή θεωρείται ότι έχει δώσει ικανοποιητικό αποτέλεσμα αν ο θρυμματισμός γίνεται σύμφωνα με όλες τις προϋποθέσεις που αναφέρονται κατωτέρω στα σημεία 2.6.1.1, 2.6.1.2 και 2.6.1.3.
A test shall be deemed to have given a satisfactory result if fragmentation satisfies all the conditions given in paragraphs 2.6.1.1, 2.6.1.2 and 2.6.1.3 below.
Ο αριθμός των θραυσμάτων σε κάθε τετράγωνο 5 cm × 5 cm δεν είναι κάτω των 40 ούτε άνω των 350· εκτός αν, στην περίπτωση αριθμού θραυσμάτων μικρότερου του 40, τα θραύσματα που περιέχονται σε τετράγωνο πλευράς 10 cm, το οποίο περιλαμβάνει το τετράγωνο πλευράς 5 cm, δεν είναι λιγότερα από 160.
The number of fragments in any 5 cm × 5 cm square is not less than 40 nor more than 350; however in the case of a count of less than 40, if the number of fragments in any 10 cm × 10 cm square containing the 5 cm × 5 cm square is not less than 160, this shall be acceptable.
για τις ανάγκες του παραπάνω υπολογισμού, τα θραύσματα που εκτείνονται εκατέρωθεν μιας πλευράς του τετραγώνου μετρούνται μισά·
For the purposes of the above rule, a fragment extending across a side of a square shall count as half a fragment.
Αν τα θραύσματα αυτά φτάνουν ως το άκρο του υαλοπίνακα, δεν πρέπει να σχηματίζουν με αυτό γωνία άνω των 45°.
If these elongated fragments extend to the edge of the glass, they shall not form an angle of more than 45° with it.
Η απομένουσα μετά τον θρυμματισμό ορατότητα μετράται εντός της ορθογώνιας ζώνης που ορίζεται στο ανωτέρω σημείο 2.3.2.
The residual visibility after shattering shall be checked in the rectangular area defined in paragraph 2.3.2 above.
Κανένα θραύσμα δεν μπορεί να έχει επιφάνεια άνω των 16 cm2, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο κατωτέρω σημείο 2.6.2.2.
No fragment shall have an area of more than 16 cm2 except in the case provided for in paragraph 2.6.2.2 below.
Σε ακτίνα 10 cm γύρω από το σημείο κρούσης, αλλά μόνο στο τμήμα του κύκλου που περιλαμβάνεται μέσα στη ζώνη FII, επιτρέπεται να υπάρχουν τρία θραύσματα με επιφάνεια άνω των 16 cm2 αλλά κάτω των 25 cm2.
Within a radius of 10 cm from the point of impact, but only in that part of the circle which is included in Zone FII, three fragments having an area of more than 16 cm2 but less than 25 cm2 shall be allowed.
Τα θραύσματα πρέπει να έχουν κανονικό σχήμα και να μην παρουσιάζουν τις αιχμές που περιγράφονται στο κατωτέρω σημείο 2.6.1.2.4.1.
Fragments shall be substantially regular in shape and free from points of the type described in paragraph 2.6.1.2.4.1 below.
Κανένα από τα θραύσματα αυτά δεν πρέπει να παρουσιάζει αιχμή μήκους άνω των 35 mm μετρούμενη σύμφωνα με το κατωτέρω σημείο 2.6.1.2.4.1.
No such fragment shall present a point more than 35 mm long measured in accordance with paragraph 2.6.1.2.4.1 below.
Ένα θραύσμα θεωρείται μη κανονικό εφόσον δεν μπορεί να εγγραφεί μέσα σε κύκλο διαμέτρου 40 mm, αν περιλαμβάνει τουλάχιστον μία αιχμή μήκους άνω των 15 mm μετρούμενη μεταξύ του άκρου της και τομής πλάτους ίσου προς το πάχος του υαλοπίνακα και αν παρουσιάζει μία ή περισσότερες αιχμές με γωνία κορυφής κάτω των 40°.
A fragment shall be considered as an irregular fragment if it cannot be inscribed in a circle of 40 mm in diameter, if it has at least one point more than 15 mm long when measured from the top of the point to the section whose width is equal to the glazing thickness, and if it has one or more points having a top angle smaller than 40°.
Επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, η παρουσία στη ζώνη FII θραυσμάτων επιμήκους σχήματος, με την προϋπόθεση ότι το μήκος τους δεν υπερβαίνει τα 10 cm, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο κατωτέρω σημείο 2.6.2.2.
Fragments of elongated shape shall be allowed in Zone FII as a whole, provided they do not exceed 10 cm in length, except in the case provided for in paragraph 2.6.2.2 below.
Ζώνη FIII:
Zone FIII
Τα χαρακτηριστικά του θρυμματισμού στη ζώνη αυτή πρέπει να βρίσκονται μεταξύ εκείνων που επιτρέπονται για τον θρυμματισμό στις δύο παρακείμενες ζώνες (FI και FII).
Fragmentation in this zone shall have characteristics intermediate between those of the fragmentation respectively allowed for the two neighbouring zones (FI and FII).
Ανεμοθώρακας που προσκομίζεται για επικύρωση θεωρείται ικανοποιητικός από πλευράς θρυμματισμού εφόσον ικανοποιείται τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
A windscreen submitted for approval shall be considered satisfactory from the point of view of fragmentation if at least one of the following conditions is fulfilled:
όλες οι δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν με τα σημεία κρούσης που ορίζονται στο σημείο 2.5.1 έδωσαν ικανοποιητικά αποτελέσματα,
When all the tests carried out using the points of impact defined in paragraph 2.5.1 above have given a satisfactory result;
μία από τις δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν με τα σημεία κρούσης που ορίζονται στο σημείο 2.5.1 έδωσε μη ικανοποιητικό αποτέλεσμα όσον αφορά αποκλίσεις μη υπερβαίνουσες τα ακόλουθα όρια:
When one test among all those carried out using the points of impact prescribed in paragraph 2.5.1 has given an unsatisfactory result, taking account of deviations which do not exceed the following limits:
Ζώνη FI όχι περισσότερα από πέντε θραύσματα μήκους μεταξύ 7,5 και 15 cm
Zone FI not more than five fragments between 7,5 and 15 cm long,
Ζώνη FII όχι περισσότερα από τρία θραύσματα επιφάνειας μεταξύ 16 και 20 cm2, ευρισκόμενα εκτός κύκλου ακτίνας 10 cm με κέντρο το σημείο κρούσης
Zone FII not more than three fragments of between 16 and 20 cm2 in area located outside the circle having a radius of 10 cm centred on the point of impact,
και επαναλαμβάνεται επί νέου δοκιμίου σύμφωνου προς τις προδιαγραφές της παραγράφου 2.6.1 ή εμφανίζοντος αποκλίσεις εντός των παραπάνω ορίων·
and is repeated on a new sample, which either conforms to the requirements of paragraph 2.6.1 or presents deviations within the above specified limits.